

daß ein 
_ reichende Bedingung für lichtelektrische Leit- 
proportional. 
 gungsfeldstärke zu sprechen. 
Wir erwähnten oben (S. 349, Spalte rechts), 
hoher Brechungsindex eine hin- 
fähigkeit sei. Dieser Zusammenhang einer 
optischen Größe mit der lichtelektrischen Leit- 
fähigkeit läßt sich jetzt schärfer fassen. Die 
Sättigungsspannung erweist sich der Kristalldieke 
Man hat daher von einer Sätti- 
Diese Sättigungs- 
feldstärke H, ist für einen gegebenen Kristall bzw. 
eine gegebene Kristallrichtung eine von der 
Lichtwellenlänge unabhängige charakteristische 
Konstante. E, ist um so niedriger, je höher der 
(praktisch konstante) Brechungsindex n, im Roten 
oder Ultraroten ist. Das zeigt schon ein Blick 
auf die Fig. 5. Für Zinksulfid ist n, = 2,26 und 
E, ~ 9000 Volt/em. Für Zinnober senkrecht zur 
Basis ist n.—=2,9 und &, nur etwa gleich 1000 
Volt/em. 
Licht 
ln 
Elektrode 
Licht 


ER 
Fig.7. Anordnung zum Nachweis 
der positiven Volumenladung,die 
infolge Abwanderung der Elek- 
tronen im Innern des isolieren- 
den Kristalls auftritt. Die po- 
sitive: Raumladung influenziert 
die mit einem Elektrometer ver- 
bundene Sonde. 
Fig 6. Anordnung 
zum Nachweis, daß 
ein isolrerender 
Kristall auch dann 
lichtelektrisch lei- 
tet, wenn nur die 
Teilstrecke b be- 
lichtet wird. 
Noch allgemeiner erhellt dieser Zusammen- 
hang aus der Tafel 1, in der eine größere Anzahl 
wenigstens roh untersuchter Stoffe aufgeführt 
sind. Wir finden bei n~2 hohe (h) Sättigungs- 
feldstärken (einige 10* Volt/em). Bei n~2,5 
mittlere (m) (einige 10° Volt/cm), bei n~3 nie- 
drige (n). Bei n>3 sehen wir Halbleiter, d. h. 
elektronisch leitende Stoffe mit negativem Tem- 
peraturkoeffizienten ihres Widerstandes. In 
diesem Falle scheinen schon die inneren Wärme- 
vorgänge bei Zimmertemperatur die Weiterleitung 
der Elektronen in schwachen elektrischen Feldern 
zu ermöglichen. | 
Lichtelektrische Leitfähigkeit und hoher Bre- 
chungsindex sind vornehmlich an bestimmte Me- 
tallionen geknüpft, z. B. an Pb ++, TIt,Hg++. Doch 
genügt das Kation allein keineswegs. Das zeigt 
beispielsweise Bleinitrat oder -sulfat n~1,7 und 
ohne nachweisbare lichtelektrische Leitfähigkeit. 
Sehr beweisend ist auch, daß die starkbrechenden 
Er.PtsCyi2 + 21H:0 und YtPtCy + 7H,O 
trotz ihres hohen Kristallwassergehaltes lichtelek- 
trisch leiten, während die ganz ähnlich gebauten 
Gudden u. Pohl: Zusammenhang elektrischer und optischer Erscheinungen. 351 
Tabelle 1. 
Zusammenstellung lichtelektrisch leitender Elemente 
und Verbindungen mit Angaben über den Brechungs- 
index für lange Lichtwellen. 


Zu- Sätti- 





: Her- 
sammen- | Bezeichnung Re: Nr gungs- 
setzung feldstärke 
Ciehtr ees Diamant mineral, 2,34 m. 
thoes J rhomb. miner. u.| a 1,89 |\ h 
\ Schwefel synthet.| y 2,13 |J 
Serc. cas rotes Selen synthet. 3 n. 
ee Jod Bst AR oe oe 
Ü| leiter 
TiO, J Anatas m | Ww 2,5 n. 
\ Rutil m. CO 2,5 ? 
ZnS... 5; Zinkblende reg. m. \ 996 ge: 
5 \ Wurtzit 8 f a ae 
As S83 Realgar m >96 n. 
Mo,S Molybäänit % oan Haltz 
Ü| leiter 
AgS.. Akanthit m ~ 4 ze 
Ag3S3As Proustit m ™~ 3,0 9 
Ags3S3S8b Pyrargyrit m. mW 2,9 e 
CdS.... Greenockit m & 2,7 n. 
SboS3... | Antimonglanz m 4 S Halb- 
U leiter 
Sb,03 .. Senarmontit m. v2 an 
HeS.... Zinnober ER 2.63 | m.—n 
Ure 2,89 n. 
HgCly.. Sublimat s. ~ 2 h. 
Hg.Cl,. |. Calomel em tO h 
r \ € 2,55 m 
Wer Bi Quecksilber- |) >> 32 
8J2 Todid f s n. 
TICO;. | Thallocarbonat s 82 h. 
TIAss, . Lorandit m. w25 | n. 
PbCl, .. | Bleichlorid s. OO? 7125 
Phlas Bleijodid s 77 2 n 
Pb(CO;) Cerussit m. 2,0 m.—h. 
PbMoO, Wulfenit m. 2,3 m 
p z, 3 N @ 2,3 | 
bCrO,. Krokoit m. 1 2928 \ n. 
EraPl3Cyja + 21 H,O 8. > 2 m. (?) 
YtPtCy,-+ 7 H,O 8, 2 m. (2) 

Verbindungen MgPtCys + 7H2O0 und BaPtOya 
+ 4H:O mit n~1,4 vom Licht nicht beeinflußt 
werden. Es ist nach alledem kein Zweifel, daß 
der hier gefundene Zusammenhang zwischen Sät- 
tigungsfeldstärke und optischem Brechungsindex 
durch spätere Messungen auch zahlenmäßiz 
wiedergegeben werden wird. 
Statt dessen haben wir zunächst den Zu- 
sammenhang des Primärstromes mit der erregen- 
den Wellenlänge untersucht. Dabei ergab sich 
ganz allgemein für jede Substanz eine charakte- 
ristische Abhängigkeit, wenn man die Zahl der 
freigemachten Elektronen pro Einheit der auf- 
fallenden Lichtenergie ermittelt. Diese Zahl, kurz 
die Ausbeute genannt,: steigt erst mit steigender 
Frequenz des Lichtes, um dann hinter einem 
